K. Kubierschky: Salzvorkominen. 400 



Das specifische Gewicht von II wurde zu 2.423 ermittelt. Der 

 Loewe'it von Lselil soll 2.376 haben. In Anbetracht der hier vorhan- 

 denen Verunreinigung erscheint die Übereinstimmung genügend. 



III zeigt einen fast reinen, nur mit wenig Steinsalz vermischten 

 Vanthoffit: 3Na,S04.MgSO/. Das Aussehen ist ähnlich dem Loeweit, 

 nur etwas stumpfer; Irisiren schwächer. In kleinen Stücken ist auch 

 dieses Mineral hell glasglänzend. Härte etwa 3+. 



Das specifische Gewicht von III wurde zu 2.587 festgestellt. In 

 Rücksicht auf die in der Probe enthaltenen 10 Procent Na Gl würde 

 sicli das specifisclie Gewicht des reinen Vantlioffits zu 2.7 berechnen. 



IV ist anzusprechen als eine Mischung von Loeweit und Vant- 

 hoffit. Dass hier eine Mischung vorliegt, geht wohl schon aus dem 

 auffällig stumpfen Aussehen der Stücke hervor. 



V ist fast reiner Glaserit. Die Stücke haben ein gleichmässiges, 

 trüb durclischeinendes Aussehen von einem ganz leichten Sticli in's 

 Gelbliche. Der Bruch ist ziemlich glatt. Härte gleich der des Vant- 

 hoffits. 



Einige Stücke von besonders gleichmässig erscheinendem trübem, 

 feinkrystallinischem Aussehen wurden vorsichtig über einer kleinen 

 Flamme entwässert. Der Tiegel muss fest verschlossen gehalten wer- 

 den, da sonst leicht Explosion mit vollkommenem Verstreuen des 

 Stoffes stattfindet. Nach dem Trocknen stellt sich die Masse dar als 

 weiss porzellanartig mit vielen theilweise sehr kleinen Einsprengungen 

 von farblosen Krystallsplittern. Nach sorgfältigem Zerschlagen wurden 

 die Einsprengungen mit der Pincette herausgelesen, die Wasserab- 

 nahme auf den porzellanartigen Rest bezogen, der dann vor dem 

 Trocknen folgende Zusammensetzung hätte haben müssen: 



K,SO, 1 4.1 Procent r= 8.1 Mol. 



MgSO, 37.1 .. =31.0 » 



Na.SO, 45.6 .. =32.2 » 



HjO 13.0 » =72.2 » 

 NaCl 3.5 >. 



Es liegt also hier eine ganz innige Mischung von Loeweit mit 

 Glaserit vor. 



Zur Ausführung der Schwimmprobe wurden einige beliebig aus- 

 gewählte Stücke ziemlich fein zerrieben und mit einer Mischung von 

 Benzol und Bromoform von solchem specifischen Gewicht überschüttet, 

 dass die ganze Masse am Boden des angewendeten Glasgelasses liegen 

 blieb. Durch stufenAveise Steigerung des specifischen Gewiclites der 

 Mischung von 2.39 bis 2.66 und jeweiliges Abschöpfen der aufge- 



